Die Silikatschmelzen. 561 



wie M. Padoa' bei organischen Substanzen gezeigt hat. Diese 

 Regel ist aber keine allgemeine; sie trifft hauptsächlich 

 dort zu, wo die Kristallisationsgeschwindigkeiten überhaupt groß 

 und nicht sehr verschieden sind. Kleine Mengen von Heden- 

 bergitsilikat CaFeSiaOg zu Diopsidsilikat zugesetzt, verändern 

 die Kristallisationsgeschwindigkeit wenig und sogar Zusatz von 

 20 Mol. Hedenbergit vergrößert die Kristalhsationsgeschwindig- 

 keit des Diopsids doch nicht viel; ähnliches scheint bei 

 Fayalitzusatz FegSiO^ zu dem Silikat Mg^SiO^ der Fall zu sein. 

 Anders scheint sich die Sache aber bei solchen isomorphen 

 Verbindungen zu verhalten, deren Kristallisationsgeschwindig- 

 keit sehr verschieden ist, wie bei den Plagioklasen. Die Kristal- 

 lisationsgeschwindigkeit des Anorthits nach der Vertikalachse 

 ist sehr groß, die des Albits ist nahezu Null, durch Viskositäts- 

 änderung, durch Zusätze von Viskositätsverminderern (Kristal- 

 lisatoren) wird sie bei Albit stark vergrößert, bei Anorthit aber 

 nur wenig geändert. Kleine Mengen von Albitsilikat beeinflussen 

 daher die Kristallisationsgeschwindigkeit des Anorthits wenig, 

 dagegen wird der Zusatz von kleinen Mengen von Anorthit- 

 silikat zu Albit die Kristallisationsgeschwindigkeit des letzteren 

 stark erhöhen und hat daher Oligoklas bereits eine merkliche 

 Kristallisationsgeschwindigkeit. Ähnliches findet bei Zusatz von 

 Diopsidsilikat zu Akmitsilikat statt, während ein kleiner Zusatz 

 von Akmitsilikat zu den anderen P3n'oxensilikaten keinen merk- 

 baren Einfluß hat. Es wäre von Interesse, die Kurve für die 

 Kristallisationsgeschwindigkeit verschiedener Mischkristalle bei 

 wachsender Konzentration festzustellen und zu erforschen, ob 

 etwa hier auch Minima oder Maxima der Kristallisations- 

 geschwindigkeit nach derselben Kristallachse vorkommen. Ins- 

 besondere wäre diese Untersuchung gerade für die F'rage nach 

 der D o p p e l s a 1 z b i l d u n g isomorpher Verbindungen 

 wichtig. Es ist möglich, daß gewisse in der Mischungsreihe 

 sowohl in der Natur als auch bei künstlich dargestellten Misch- 

 kristallen konstant wiederkehrende Mischungen von bestimmter 

 Zusammensetzung sich durch ein Maximum der Kristallisations- 

 geschwindigkeitskurve auszeichnen und dann deshalb für 



1 Atti Acctidemia clei Lincei. Roma 1904. 

 Sitzb. d. mathem.-naturw. Kl.; CXIV. Bd., Abt. I. 38 



